- 57 - 



48. Bei einer weit später angestellten Versuchsreihe , für welche die bereits berück- 

 sichtigte Correktion für die Nebentheile + 16,793 betrug, wurden zwei Nummern Stahl- 

 draht, Nr. 25 und Nr. 14, und zwei Nummern Kupferdraht, Nr. 3/0 und 12/0, von 

 nahe gleicher Dicke, der Behandlung unterworfen. Alle hatten eine gleiche Länge von 

 599 Mm., Löthstelle ausgeschlossen. Von den Stahldrähten wurden je zwei Stücke genom- 

 men, a und b, und dann von den 6 Stücken Dicke und W^iderstand auf dem früher ange- 

 gebenen Wege direkt bestimmt. Man hatte: 



Von diesen 6 Stücken wurden nun 



2) die Stücke Stahldraht Nr. 14 a und Nr. 25 b, Kupfer Nr. 3/0 und Nr. 12/0 in star- 

 ker Kohlenglut glühend gemacht und dann schnell in kaltem Wasser abgelöscht. Sie 

 ergaben: 



Der Unterschied des sich härtenden Stahl- und des ductil bleibenden Kupferdrahtes 

 ist auffallend. 



3) Die andern frischen Stahlstücke Nr. 14 6 und Nr. 25 a wurden nach einer ganz glei- 

 chen Erhitzung, wie im Versuche 1) angewandt worden, in den Kohlen selbst langsam 

 erkalten gelassen und also möglichst erweicht. Sie gaben nachher: 



